497 
DES MINÉRAl’X. 
Ic'mps de s’épurer : ensuite on la coulera en j)etiles gueuses ou lingots, 
et pour la dépurer encore davantage, on fera fondre une seconde fois 
ce lingot dans le feu de raffinerie : cette seconde fusion lui donnera la 
qualité nécessaire pour devenir du bon acier au moyen du travail 
suivant. 
On remettra au feu de raffinerie cette fonte épurée pour en faire une 
loupe qu’on j)ortera sous le marteau lorsqu’elle sera rougie à blanc, on 
la traitera comme le fer ordinaire, mais seulement sous un plus petit 
marteau, parce qu’il faut aussi (|ue la loupe soit assez petite, c’est-à-dire 
de vingt-cinq à trente livres seulement; on en fera un barreau carré 
de dix ou onze lignes au plus; et lorsqu’il sera forgé et refroidi, on le 
cassera en morceaux longs d’environ un pied, que l’on remeltra au feu 
de raffinerie, en les arrangeant en forme de grille, les uns sur les autres: 
ces petits barreaux se ramolliront par l’action du feu, et se souderont 
ensemble; l’on en fera une nouvelle loupe que l’on travaillera comme 
la première, et qu’on portera de même sous le marteau, pour en faire 
un nouveau barreau qui sera |)eut-êlre déjà de bon acier; et même si 
la fonte a été bien épurée, on aura de l’acier assez bon dès la première 
fois : mais supposé que cette seconde fois l’on n’ait encore que du fer, 
ou du fer mêlé d’acier, il faudra casser de nouveau le barreau en mor- 
ceaux, et en foi-mer encore une loupe au feu de l’affinerie, pour la porter 
ensuite au marteau, et obtenir enfin une barre de bon acier. On sent 
bien que le déchet doit être très-considérable, et d’ailleurs, cette 
méthode de faire de l'acier ne réussit pas toujours; car il arrive assez 
souvent qu’en chauffant plusieurs fois ces petites barres on n’obtient 
pas de l’acier, mais seulement du fer nerveux : ainsi je ne conseillerais 
pas celte pralicjue, quoiqu’elle m’ait réussi, vu qu’elle doit être conduite 
fort délicatement, et qu’elle expose à des pertes. Celle que l’on suit en 
Carinthie, pour faire de môme de l’acier par la seule dépuration de la 
fonte, est plus sûre, et même plus simple. On observe d’abord de faire 
Une première fonte, la meilleure et la plus pure qu’il se jieut : celle 
fonte est coulée en /loss, c’est-à-dire en gàloaux d’environs six pieds de 
long sur un pied de large, et trois à quatre pouces d’épaisseur. Cette 
flo.ts est portée et présentée par le bout à un feu animé par des soufflets, 
qui la fait fondre une seconde fois, et couler dans un creuset placé sous 
le foyer. Tout le fond de ce creuset est rempli de poudre de charbon 
bien batlue; on en garnit de même les parois, et par-dessus la foule l’on 
.jette du charbon et du laitier pour la couvrir. Après six heures de séjour 
dans le creuset *, la foute étant bien épurée de sou laitier, on en prend 
*ine loupe d’environ cent quarante à cent cinquante livres, que l’on 
porte sous le marteau pour être divisée en deux ou trois mansets, qui 
* Six pour la premièie loupe, et seulemeiU cintj ou quatre pour les suivantes , le creuse 
étant plus cuitirasé. 
